155 — 



тываются трещины, идущ1я параллельно b |010|, и дв^ симметрично 

 расиоложенныя къ брахиоси, трещины. Производя подъ микроско- 

 помъ изм'Ёрен1я угловъ между лучомъ, нараллельнымъ b |010| и 

 призматическими лучами, мы 

 зам^чаемь, что этотъ уголъ 

 въ однихъ препаратахъ рав- 

 няется са. 50^ а на другихъ 



Фиг. 4. 



колеблется отъ 30" до 35**. 

 Въ первомъслуча1Е сл'Ьдъ идетъ 

 по плоскости основной приз- 

 мы m |110|, во второмъ слу- 

 чае трещина идетъ по призм* 

 другого знака, очевидно, п |120| (уголъ (010) : (120) = 31*>33'), пред- 

 ставляющей довольно обычную для барита призму. 



Если проводить черту параллельно брахиоси, то, по указан 1ю 

 Ts с h е гш а к'а, получается почти простой желобокъ (fast wie einfache 

 Rinnen), что Tschermali приводитъ въ связь съ paзличieмъ твер- 

 дости въ барит* по нaпpaвлeнiю макро- и брахи-оси. 



Лвлeнiя твердости представляютъ вообще довольно сложное и за- 

 путанное явлен1е. Пoлyчaющiйcя при черчен1и эффектъ есть резуль- 

 татъ многихъ причинъ. Подробнымъ образомъ изучены изм'Ьнeнiя 

 твердости съ изм'Ьнешемъ направлешя Ехпег'омъ^). На базопина- 

 коид* с |001| барита онъ наблюдалъ явлен1я, которыя очень хо- 

 рошо согласуются съ характеромъ спайности въ барит*: два одина- 

 ковыхъ минимума приходится на пaпpaвлeнiя плоскости основной 

 призмы (0.35 по Ехпег'у) и два различныхъ максимума по на- 

 правлен1ю брахи- и макро-оси: ббльшiй максимумъ по брахиоси 

 (0.44 по Ехпег'у) и мeньщiй максимумъ по макрооси (0.40 по 

 Ехпег'у). Это последнее обстоятельство находитъ себ* oбъяcнeнie 

 въ томъ, что вообще твердость, какъ видно изъ чиселъ Ехпег'а, 

 увеличивается по мЪр* oтклoнeнiя отъ нaпpaвлeнiя спайности (основ- 

 ной призмы); брахиось отстоитъ на 50**50' отъ направлен1я спай- 

 ности, и твердость по ея нaпpaвлeнiю оказывается большей, ч^мъ 

 по нaпpaвлeнiю макрооси, которая отклонена отъ нaпpaвлeнiя спай- 

 ности только на 39*'10'. 



Надо отметить, что не въ соотв*тств1и съ этимъ находится обыч - 



1) F. Ехпег. unters, üb. d. Härte an Krystallflächen, W. 1873, p. 61. 



